430 



J. M. VAN BEMMELEN ET E. A. KLOBBIE. 



tivement à Fe 2 0^. Le NaCl accéléra la liquéfaction du mé- 

 lange. L'oxyde ferrique perd son eau et se change en fer- 

 rite de sodium amorphe, jaune ou jaune verdâtre. Bientôt 

 prennent naissance de fines aiguilles 1 ) de 2 microns d'épais- 

 seur et 12—15 microns de longueur, qui peuvent s'accroître 

 jusqu'à atteindre 200 — 300 microns. De temps en temps on 

 observe aussi des plaques hexagonales. Si l'on chauffe plus 

 fort au four de Hempel, il prend naissance de petits cris- 

 taux verdâtres, sphériques, doués de pléochroïsme et forte- 

 ment biréfringents, de 2 — 25 microns de diamètre. Si l'on 

 chauffe au rouge vif dès le début, il apparaît d'abord il est 

 vrai de petites aiguilles, mais au bout d'une demi-heure ce 

 sont les petits cristaux sphériques qui dominent. (Voir l'ana- 

 lyse K, p. 431). Ce qui de plus ne fait jamais défaut, ce sont 

 quelques aiguilles jaune verdâtre de dimensions plus consi- 

 dérables. Quand la chaleur la plus intense fut appliquée, au 

 four de Hempel, il nous sembla que les cristaux sphériques 

 et aciculaires subissaient un commencement de fusion. Il se 

 forma en même temps, et en quantité de plus en plus grande, 

 des corps noirs, amorphes en apparence. Dans certaine expé- 

 rience où l'accès d'oxygène avait été insuffisant, la masse 

 noire se trouva être un sesquioxyde magnétique de fer libre de 

 soude (voir plus bas l'analyse L), encore mélangé d'un peu de 

 ferrite de sodium. Formée en présence d'une quantité suffisante 

 d'oxygène, la poudre noire ne se montra pas magnétique. Le 

 ferrite de sodium se décompose-t-il à haute température en 

 Fe 2 0 3 et iVa 2 0? C'est ce qui nous reste encore à examiner. 

 L'analyse des cristaux donna les résultats suivants: 



i ) Les aiguilles sont difficiles à déterminer. Elle présentent l'extinction 

 droite, et peuvent donc être rhombiques ou hexagonales (S. v. d. Kolk). 



